über die chemische Verbindung der Körper. 35 
Wird das Verhältnifs des Kupfers zum Zinn noch mehr ver- 
gröfsert, verbindet man z.B. 100 Zinn mit 1100 Kupfer, — und dies 
ist das Verhältnifs, welches man gewöhnlich beim Kanonenguth anwen- 
det, — so bieten sich ganz andere Erscheinungen dar. Bei einem höchst 
langsamen Erkalten des flüssigen Gemisches erscheint dasselbe dem un- 
bewaffneten Auge ganz gleicharig; durch das Vergröfserungsglas läfst 
sich indefs die Ungleichartigkeit auf der frischen Bruchfläche leicht auf- 
finden und bemerken, dafs sich ein weifses Metallgemisch zwischen den 
gestrickten Flächen eines röthlichgelben Metallgemisches abgetrennt hat. 
Die gebohrte, abgedrehte, getriebene, geschliffene und polirte Oberfläche 
erscheint nur deshalb gleicharug, weil das zähere röthlichgelbe Metall- 
gemisch durch diese, mit einem mechanischen Ausstrecken derselben 
verbundene Bearbeitung, das Hervortreten der weifsen, spröden und 
in kleinen Körnchen eingelagerten Verbindung verhindert. — Bringt 
man das flüssige Metallgemisch plötzlich dadurch zum Erstarren, dafs 
man es in schwachen Zainen- in einer möglichst dicken, kalten, eiser- 
nen Form ausgiefst; so erhält man ein durchaus gleichartiges Gemisch, 
auf dessen Bruchfläche sich durch die stärkste Vergröfserung nichts Un- 
gleichartiges bemerken läfsı. Die Mischung bleibt also homogen, wie 
sie es im flüssigen Zustande war. Wird dieser Zain in einer starken 
Rothglühhitze anhaltend geglüht und im glühenden Zustande plötzlich 
im Wasser abgelöscht, so behält er seine gleichartige Beschaffenheit; 
läfst man ihn sehr langsam an der Luft erkalten, so bekommt er die 
Beschaffenheit der langsam an der Luft erstarrten flüssigen Legirung, 
d.h. es bildet sich eine weifse, körnige Verbindung aus, welche sich 
in der überwiegenden Masse einer gestrickten röthlichgelben Mischung 
eingelagert findet. Dieses langsam erstarrte Gemenge verhält sich beim 
anhaltenden Glühen auf ähnliche Art. Wird es glühend im Wasser 
abgelöscht, so ist es durchaus gleichartig; erstarrt es langsam, so behält 
es seine Ungleichartigkeit bei. Eine aus 100 Zinn und 1100 Kupfer 
zusammengesetzte Mischung kann also nur in der erhöheten Tempera- 
tur, nämlich in der Schmelzhitze, oder in einer starken Rothglühhitze 
gleichartig seyn; sinkt die Temperatur, so bilden sich wenigstens zwei 
Verbindungen aus, und die so erstarrte Mischung ist ein Gemenge von 
wenigstens zwei Verbindungen nach bestimmten chemischen Mischungs- 
02 
